8 
DE L’ARGENT. 
Sans distinction aucune, les nombreux culots dont le métal avait été fondu 
dans un milieu oxydant et lentement refroidi au sein d’un milieu réducteur, 
dans une cavité de chaux pure, ont offert des cavernes. L’existence de ces 
cavernes montre, à toute évidence, la présence de gaz dans l’argent main¬ 
tenu en fusion dans un milieu réducteur, et le dégagement de ces gaz, ou 
tfune partie au moins, lors de la solidification du métal K 
Le métal des culots traités à l’hydrate sodique et lavés ensuite soigneuse¬ 
ment à l’eau bouillante, fondu au chalumeau aérhydrique dans une cavité 
de chaux pure, colorait intensément le dard en jaune. 
En maintenant l’argent en fusion jusqu’à ce qu’il eut cessé d’imprimer au 
dard le caractère sodique, sa surface était d’une netteté et d’un brillant 
incomparables, propriété que le métal ne possédait pas avant d’avoir été 
chauffé dans l’hydroxyde sodique. 
Le traitement que je viens d’exposer a été appliqué à au delà d un kilo¬ 
gramme d’argent contenant du silicium et de l’aluminium. Après l’élimina¬ 
tion du sodium, une partie du mêlai a été coulée dans de l’eau pure, pour 
être transformée en grains et en grenailles; une autre partie a été conservée 
à l’état de culots. 
Trois des culots pris au hasard, essayés au dard aérhydrique avec excès 
d’hydrogène, se sont montrés non bulleux à leur surface supérieure, et légè¬ 
rement bulleux à leur surface inférieure. Soumis, après l’essai, au laminage, 
ils ont fait entendre un cri analogue à celui de l’étain qu’on plie. Les lames, 
amenées vers l’épaisseur d’un demi-millimètre environ, ont présenté des souf¬ 
flures et ensuite des trous. Les culots renfermaient donc des bulles closes. 
l Nous avons reconnu, Henri Sainle-Claire-Deville et moi, que le platine, 1 iridium et 
le platine iridié fondus et refroidis brusquement ou lentement, dans un milieu réducteur ou 
non, se conduisent absolument comme l’argent. Les culots présentent des cavernes et 
renferment en outre des bulles doses disséminées dans la masse. 
Les chlorures de potassium et de sodium fondus peuvent dissoudre également des gaz, 
qui se dégagent toutefois par une élévation suffisante de température. Lors de la solidifica¬ 
tion d’un chlorure alcalin fondu, contenant des gaz en solution, ceux-ci s’en séparent et 
restent à l’état de bulles disséminées dans le solide lorsque leur quantité est petite; dans 
le cas contraire, les gaz devenus libres se réunissent vers le milieu en soulevant la partie 
supérieure du culot. 
Les culots de chlorure ne présentent jamais de cavernes. 
